88 



Eine zweite, absichtlich minderwertig gewahlte Probe, die ich 

 demselben Chemiker zusandte, gab folgende Zusammensetzung: 



b) Korund, Kieselsaure und Unlosliches in HC1 .... 64,600% 



Aluminium oxyd loslich in HC1 , 1,880% 



Metallisches Eisen 19.880%, entsprechend Eisenoxyd 28,400% 



Kalk 0,425% 



Magnesia . 0,217% 



Das spezifische Gewicht der Probe wurde gleich 3,958 

 gefunden. 



Diese zweite Probe lieB ich auch mikroskopieren. Es ist 

 die auf S. 71 unter Nr. 3 angegebene mikroskopische Analyse. 



Als spater die erste Ladling von diesem Smirgel bereit 

 war, schickte ich daraus drei Proben verschiedener Qualitaten 

 an Professor Gans in Berlin zur Analyse. 



Das Ergebnis war: 







Probe Nr. 







1 



2 



A 





0,38% 



2,23% 



1,28% 



Titansaure (Ti 2 ) 



2,56% 



4,17% 



3,23% 



Phosphorsaure (P 2 5 ) .... 



Spuren 



S Spuren 



ger. Meng. 



Tonerde (Al 2 3 ) . . . • . . 



70,32% 



64,98% 



67,59% 





22,62 % 



25,35% 



24,18% 



Kalk (CaO) 



0,35% 



1,35% 



0,49% 



Magnesia (Mg 0) 



0,27% 



0,19% 



0,30% 



Wasser bei 105° C 



0,15% 



o,n% 



0,12% 





4,69% 



3,09% 



. 4,67% 



Summe 



101,34% 



101,47% 



101,86% 



Probe Nr. 1 ist von derselben Qualitat genommen wie die 

 obige durch das Finanzministerium analysierte, und man sieht, 

 daB beide Analysen vollstandig ubereinstimmen. 



Dieselben drei Proben 1, 2 und A liefl ich auch mikro- 

 skopieren; man findet die betreffenden mikroskopischen Analysen 

 auf S. 71 unter Nr. 5, 4 und 2 angegeben. 



Eine letzte Probe, die ich analysieren lieu, war eine sehr 

 feinkornige, reine Qualitat aus dem Kavallari-Smirgel. Die 

 Analyse wurde im Laboratorium von Dr. Zalokostas durch 

 dessen Assistenten Dr. Kyriakopoulos ausgefiihrt. Sie ergab: 



Kieselsaure 6,72 % 



Total der Tonerde (nanientlich Korund) . . . 61,77 % 



Eisenoxyd 29,14 % 



Kalk 1,30 % 



Magnesia . . 0,638% 



Total 99,578% 



Ich lien auch diese Probe mikroskopieren ferner, ihre 

 Korngrofle und Schleifwert bestimmen. S. 72 — 73, 91 — 93. 



